— 454 — 



con varii campioni : la solidificazione non avveniva mai con arresto così netto 

 come pei tre sali precedenti. L'aggiunta di piccole quantità di alcali e di 

 anidride, pel caso che il sale contenesse un eccesso dell'una o dell'altro, non 

 ha presentato alcun vantaggio. 



Come temperature di trasformazione di questi sali furono trovate: 



Per i primi due sali la trasformazione è accompagnata da un notevole 

 sviluppo di calore e nel raffreddamento della massa si osserva un netto arresto 

 di temperatura. Le temperature di trasformazione concordano sufficientemente 

 con quelle osservate dagli autori precedenti. Per il solfato: Hùttner e 

 Tammann 587°, Nacken 595°, Groschuff 586°, Jànecke 587°, Karandéeff 599°, 

 Muller 588. Per il cromato: Zemczuzny 679°, Groschuff 666°. 



La trasformazione del molibdato e del wolframato al contrario è accom- 

 pagnata da un lievissimo sviluppo di calore e l'effetto termico è difficilmente 

 visibile. Hùttner e Tammann non osservarono nel raffreddamento alcun punto 

 di trasformazione: essi stabilirono la temperatura di trasformazione appros- 

 simativa basandosi su alcune osservazioni : e cioè per il molibdato l' intorbi- 

 damento a circa 200° della massa solidificata che a temperature superiori 

 era chiara e cristallina: per il wolframato la polverizzazione a 300°-200° 

 della crosta salina formatasi su un filo di platino per solidificazione del 

 sale fuso. Essi conclusero che le temperature di trasformazione dei due sali 

 sono intorno alle temperature sopra indicate. Le temperature di trasformazione 

 dalle mie esperienze risultano superiori a quelle date da Hiittner e Tammann: 

 agendo su 30 gr. di sostanza ho potuto osservare ripetutamente un lieve 

 rallentamento nel raffreddamento a 475° per il molibdato, a 575° per il 

 wolframato : lo sviluppo di calore che si ha nella trasformazione è assai 

 piccolo e queste temperature hanno solo un valore approssimativo: la tras- 

 formazione dei due sali avverrebbe intorno a queste temperature. 



Questo sistema fu studiato precedentemente da Groschuff ( J ) che prese 

 in considerazione sia le temperature di solidificazione che quelle di trasfor- 

 mazione delle miscele. Le esperienze che ho eseguito su questa coppia di 

 sali per avere un confronto diretto con le altre concordano con i risultati 

 avuti dal Groschuff. 



La curva di cristallizzazione va dal punto di solidificazione del cromato a 

 quello del solfato e si mantiene sempre intermedia costituendo quasi una retta. 



(') .Zoit. f. anorg. Chemie, 58, 102 (1908). 



K 2 SO< . 

 K 2 Cr0 4 

 K 2 Mo0 4 

 K 2 W0 4 



585° 

 666 

 475 

 575 



1. K 2 S0 4 -K 8 Cr0 4 . 



